176 Pittinit und Uranachalcit. 



Bestandtheile : 



Wismuth 34,87 



Blei 36,31 



Kupfer 10,97 



Nickel 0,36 



Schwefel 16,50 



. Gold 0,09 



99,10. 



Das Gold gehört nicht zur Mischung des Minerals, 

 sondern ist mechanisch beigemengt. Die Zusammen- 

 setzung des Nadelerzes entspricht der schon früher von 

 Frick aufgestellten Formel : 3Pb (Cu) S -|- Bi2S3. {Journ. 

 fürpraM. Chem. Bd. 75. Heft 7 u. 8. S. 448.) Rdt. 



Pittinit und Uranochalcit. 



Zwei neue Mineralien, von R. Herrmann untersucht. 



1) Pittinit. Wurde von Joachimsthal als Eleasit 

 eingesendet, besitzt aber ein weit grösseres spec. Gewicht 

 als dieser, nämlich 5,16 — H = 4, und entwickelte nur 

 eine Spur Kohlensäure. Bei näherer Untersuchung ergab 

 es sich, dass das MineraLmit Breithaupt's Pittinus in- 

 ferior oder Pittinit übereinstimmte, und wurde, da noch 

 keine Analyse vorhanden, näher untersucht. 



Amorphe Masse, Bruch uneben und kleinmuschelig, 

 lebhafter Harzglanz, undurchsichtig. Härte = 4; specif. 

 Gewicht =5,16. 



Im Kolben erhitzt, giebt das Mineral viel Wasser, 

 mit Spuren von Flusssäure und Ammoniak aus. In Sal- 

 petersäure löst sich das Mineral leicht ohne Abscheidung 

 von Schwefel, eben so wenig war Schwefelsäure vorhan- 

 den. Die Analyse ergab : 



Kieselsäure 5,00 



Uranoxyd 68,45 



Eisenoxyd 4,54 



Wismuthoxyd 2,67 



Bleioxyd 2,51 



Kalkerde 2,26 



Talkerde 0,55 



Wasser 10,06 



Phosphorsäure i 

 Kohlensäure { a 



■ Fluor... SP"""^" 



Ammoniak. . . ] 



Ungelöstes 3,20 



99,24. 



